1 N 염산 용액 1 ℓ 에 물유리 용액 ( 35 % 의 규산나트륨 용액 을 물 로 3 배 희석 한 용액 ) 180 g 을 조금 씩 교반 하 면서 첨가 하 여 , 용액 의 산도 를 pH 3 . 5 로 맞춘다 . 이때 반응기 의 온도 는 80 ℃ 이 며 , pH 3 . 5 인 산 성 조건 에서 2 시간 정도 더 교반 하 면서 반 응시 켜 습윤 겔 을 제조 한다 . 이렇게 제조 된 습윤 겔 은 겔 내부 에 존재 하 는 Na 이온 을 제거 하 기 위해 믹서 에 넣 은 후 4 시간 동안 증류수 로 여러 번 수세 한다 . 수세 된 습윤 겔 내부 에 포함 되 어 있 는 미 반응 물 을 제거 하 기 위한 용매 치환 은 용매 로 는 무수 에탄올 ( absolute ethanol ) 을 사용 하 였으며 , 상기 습윤 겔 을 상온 에서 24 시간 동안 무수 에탄올 에 침지 하 여 용매 치환 하 였 다 . 용매 치환 된 습윤 겔 은 깨끗이 세척 한 플라스틱 용기 에 넣 은 후 , 0 . 05 mM 질산 은 용액 ( 용매 로 무수 에탄올 사용 ) 과 0 . 025 mM 의 부틸 아민 용액 ( 용매 로 무수 에탄올 사용 ) 을 1 : 1 부 피비 로 섞 어 제조 한 용액 을 습윤 겔 이 충분히 담길 정도 로 부 은 후 45 ℃ 에서 30 min 동안 교반 하 여 습윤 겔 표면 에 은 이온 이 흡착 되 고 은 으로 환원 되 도록 하 였 다 . 은 코팅 반응 이 끝난 후 MeOH 을 이용 하 여 용매 치환 을 한 후 초임계 조건 에서 건조 하 여 , 은 코팅 된 에어 로 겔 을 제조 하 였 다 . 용매 치환 은 메탄올 에 상기 은 - 코팅 된 습윤 겔 을 상온 에서 24 시간 동안 침지 하 여 행하 였 다 . 용매 치환 후 , 초임계 건조 는 상기 실시 예 2 와 같 은 방법 으로 건조 하 였 다 .